l3l6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nale pour l'essai des matériaux (entaille ronde, au foret de i""",3 de dia- 

 mètre à mi-épaisseur). Dans l'épreuve au choc, nous adoptons une vitesse 

 d'impact de S'^jSo par seconde; dans l'épreuve par sollicitation lente, 

 nous obtenons une vitesse de (3o""" à l'heure, en montant le barreau, par 

 l'intermédiaire d'un dispositif de réversion, sur une machine à traction 

 ordinaire, actionnée à la main. Pour faire le calcul de cette dernière déter- 

 mination, nous construisons le diagramme représentant les flèches prises 

 par l'éprouvette en fonction des efforts supportés par elle, diagramme dont 

 le planimétrage fournit la valeur des travaux absorbés par la rupture. 



Dans les deux conditions extrêmes ainsi réalisées, la vitesse du couteau, 

 au moment où il vient en contact avec le barreau, varie dans le rapport de 

 I à io-% alors que dans les expériences précédentes elle variait seule- 

 ment de I à -• 



Ce nouveau travail corrobore, au delà de toute prévision, nos conclu- 

 sions antérieures, si l'on s'en tient aux aciers trempés et revenus ou recuits 

 normalement; pour ce matériel bien déterminé, en effet, le travail de rup- 

 ture par sollicitation vive est très voisin (à lo ou 20 pour 100 près) du 

 travail de rupture par sollicitation lente, celui-ci étant généralement plus 

 petit que celui-là, dans le cas des métaux trempés et revenus, et plus grand 

 dans le cas des métaux recuits. 



Ces conclusions ne sont, malheureusement, pas générales. En cherchant 

 à les étendre à l'ensemble des états physiques sous lesquels on peut ren- 

 contrer les aciers examinés, nous avons mis en évidence une exception qui 

 dislingue nettement les uns des autres les résultats du choc de ceux de 

 l'action progressive et qui, de ce fait, interdit ridentification de ces deux 

 modes opératoires. Cette exception, d'une importance pratique considé- 

 rable, c'est l'acier extra-doux (M (métal à tôles de chaudières, métal de 

 cémentation, etc.) qui la présente, lorsqu'il se trouve à l'état cristallisé à 



(') Sous ses deu\ états (texture fine et texture jj,rains), si différeûts au point de 

 vue de la résilience, l'acier extra-doux donne à l'essai de traction des résultats très 

 voisins, tout au moins en ce qui concerne la limite de rupture, rallongement et la 

 striction. 



Limite 



Extra-doux traité. . . . 

 Extra-doux cristallisé. 



